Einzelne Mineralien. 



-31- 



gelbrot; beim Erhitzen entweicht ans ihr Cl, und sie wird fast gelb. 

 V. d. L. ziemlich leicht zu braungelbem, schließlich grünlichbraunem Glase 

 schmelzend, dabei schwach leuchtend ; im Kolben F und H 2 gebend. 

 Analyse ausgeführt nach der BÄCKSTRÖM'schen Methode. Chemische 

 Zusammensetzung von gereinigtem Material unter V. Hiernach sind im 

 Mineral enthalten 



19Si0 2 + 2Ti0 2 + (Zr0 2 ,Th0 2 ) + 2 (Ce 2 O s , Y 9 3 ) + Ce0 2 + 7CaO 

 + (FeO, MnO) + MgO -f (K 2 0, Na 2 0) + (A1 2 3 , Fe 2 3 ) -f 4F + 4H 2 0, 



was darauf hinweist, daß eine Varietät von Mosandrit vorliegt. Bei 

 einem Vergleich dieser Zusammensetzung mit~ derjenigen des Mosandrits 

 von Läven. des Johnstrupits von Barkevik (siehe dies. Jahrb. 1892. I. 

 -240-, -241 -) und des Rinkits erweisen sich beträchtliche Unterschiede. Wird 

 bei der Berechnung der Molekularverhältnisse nicht, wie oben geschehen, 

 von Ca 0, sondern von Si 2 als Einheit ausgegangen (um einen besseren 

 Vergleich mit den Analysen von Bäckström und Lorenzen ziehen zu 

 können), so erhält man: 





K0 2 ;Zr« 2 ;Th0 2 ;l)e0 2 





Oe 2 3 ; Y 2 3 ; AI 2 3 : Fe 2 3 





Fe ö: lind: Ca ; MgO 





NM; M 



Si0 2 : 



oder 





oder 





oder 





oder 



§0 2 





in 



R 2 3 





ii 



RO 





R 2 



:H 2 



12 : 2,5 : 2 : 5,75 : 0,75 : 2,5 



was gleichfalls einen beträchtlichen Unterschied gegenüber den von ge- 

 nannten Forschern und Brögger aufgestellten Formeln erkennen läßt. 

 Wahrscheinlich liegt in dem vom Verf. analysierten Mineral ein etwas 

 verwitterter Mosandrit vor, wofür die unvollständige Durch- 

 sichtigkeit selbst an dünnen Kanten, das Vorhandensein einer undurch- 

 sichtigen erdigen Substanz (vielleicht Zerfallprodukte der Metalle der 

 Cent- und Gadolinitgruppe , möglich auch Eisenoxyde) und der Umstand 

 sprechen würde, daß der wässerige Auszug sehr feinen Pulvers eine 

 schwache alkalische Reaktion besitzt. 



Unter der Annahme des Ersatzes von einem Teile Zr durch Th, 

 Ce durch Y, Fe durch Mn, Na durch K, AI durch Fe läßt sich obige 

 Zusammensetzung auch wie folgt ausdrücken : 



[(Ce 2 3 V (Si0 2 ) 3 + 3H 2 0] + FeCaSi 2 6 + CaTiSi0 5 + Zr0 2 . Ti0 2 

 + Mg Ca Si 4 + [Ce F 4 + H 2 0] + Na Al 2 Si 8 20 . 



Wahrscheinlich ist aber F nicht an Ce, sondern an Ca und Alkalien 

 gebunden. Die abgerundeten Verhältnisse zwischen den einzelnen Oxyden 

 sind: Na 2 : K 2 == 14:1, Al 2 3 :Fe 2 3 = 20:1, FeO:MnO = 10:1, 

 Zr 2 : Th 2 =12:1, Ce 2 3 : Y 2 3 = 20 : 1. Wird Ce 2 in Ce 2 3 um- 

 gerechnet, so resultiert als Gesamtgehalt von Ce 2 3 31,44 °/ . Prozentarisch 

 besteht dieser Ce 2 3 - Gehalt aus 44,32 eigentlichem Ce 2 3 , 20,68 La 2 3 , 

 10 Pr 2 3 , 25 Nd 2 3 , was ungefähr folgendem Molekularverhältnis entspricht: 

 Ce„ 0. : La„ 0„ : Prl 0„ : Nd„ 0„ == 4 : 2 : 1 : 2. 



